STUDI DEKOMPOSISI TERMAL Al 2 TiO 5 PADA FGM α -Al 2 O 3 /Al 2 TiO 5 -Y 2 O 3 Erni Junita Sinaga Institut Teknologi Nasional Malang Jl. Bendungan Sigura-gura no. 2 Malang 65145

## ABSTRAK.
Studi dekomposisi termal Al 2 TiO 5 (AT)  pada  FGM  α -Al 2 O 3 /Al 2 TiO 5 -Y 2 O 3 hasil sintesis dengan metode infiltrasi berulang. Telah dilakukan studi dekomposisi AT pada FGM α -Al 2 O 3 /Al 2 TiO 5 -Y 2 O 3 hasil sintesis infiltrasi berulang, terutama mengamati pengaruh penambahan Y 2 O 3 (yttria) sebagai aditif. FGM  dibuat dengan langkah berikut:  (1)  pencampuran  serbuk  α -  Al 2 O 3 dan 2 wt% nanopartikel yttria hasil kopresipitasi, (2) serbuk campuran dipres secara uniaksial pada tekanan 37 MPa, (3) presinter serbuk yang dipres pada suhu 1000°C selama 1 jam, (4) pencelupan pra keramik sebanyak 3kali, setiap pencelupan dikeringkan pada suhu 80°C, (5) selanjutnya disinter pada temperatur 1450°C selama 3 jam. Untuk mengetahui kestabilan termal AT, sampel diuji dekomposisi dengan cara dianil selama 0, 5, 10, 15 dan 20 jam dan derajat dekomposisi ditentukan dengan menggunakan fraksi berat fasa hasil keluaran analisis Rietveld dari data XRD. Hasil analisis kuantitatif menunjukkan bahwa penambahan 2% nanopartikel yttria pada FGM α -Al 2 O 3 /Al 2 TiO 5 menghasilkan Y 2 Ti 2 O7 7 (yttrium titanat) yang dapat mempengaruhi dekomposisi AT. Hasil ini menunjukkan bahwa dengan penambahan 2% Y 2 O 3 pada FGM, secara kualitatif dapat mengurangi laju dekomposisi termal Al 2 TiO 5 untuk jangka pendek ( 20 jam).  Proses dekomposisi termal AT dapat direduksi yang dibuktikan dengan penurunan intensitas dan kandungan AT pada permukaan FGM yang tidak signifikan dibandingkan dengan FGM dengan 0% nanopartikel yttria.
Kata kunci: FGM, dekomposisi, yttria, Al2TiO5, yttrium titanat

## PENDAHULUAN
Aluminium titanat (Al 2 TiO 5 atau AT) atau tialit merupakan material keramik yang koefisien ekspansi termalnya rendah, mempunyai titik leleh tinggi, ketahanan kejutan termalnya tinggi, konduktivitas termal rendah dan tahan rusak (Low, 2008). Sifat-sifat itu menjadikan AT merupakan kandidat yang baik untuk aplikasi material  temperatur tinggi sebagaimana dilaporkan oleh
Charlton dan Watts (1991). Aplikasi sebagai komponen isolasi termal pada bilik putaran mesin diesel menunjukkan bahwa komponen itu bertahan dalam menyelesaikan uji tanpa terjadi kerusakan.  Aluminium titanat dapat dibuat dengan mereaksikan secara sintering melalui reaksi persamaan perbandingan molar dari alumina dan titania (rutile) diatas suhu 1280 o C (Kato
dkk.,  1980), jika oksidasi dengan udara akan menghasilkan:
α -Al 2 O 3 +TiO 2 (rutile)  β -Al 2 TiO 5 (1)
Struktur kristal AT adalah tipe pseudobrokite yang mempunyai struktur kristal orthorhombic, dengan grup ruang cmcm dan parameter kisi: a = 3,591 Å, b = 9,429 Å dan c = 9,636 Å (Zaharescu dkk., 1998). Jika ditinjau dari ketidakstabilan termalnya maka pada rentang suhu 900–1280 o C,
mengakibatkan AT akan terdekomposisi kembali menjadi bentuk awal yaitu korundum dan TiO 2 rutile.
Ketidakstabilan termal ini dapat dikontrol dengan penambahan Fe 2 O 3 , MgO, SiO 2 , ZrO 2 , ZrSiO 4 and La 2 O 3 (Wohlfromm dkk 1991, Buscaglia dkk, 1997; Jayasankar dkk, 2007). Pengintian mendominasi selama dekomposisi (Kameyama dan Yamaguchi, 1976). Ishitsuka dkk (1987) mengatakan substitusi Al oleh Si dan Mg efektif dalam mengontrol dekomposisi termal tetapi efek substitusi Ti oleh Zr kecil, Dekomposisi termal dari AT akan terjadi sempurna pada temperatur 1100 o C dengan penambahan 1 sampai 3% SiO2, 5% ZrO2, dan 5% MgO. Sedangkan penambahan mullite  (Yano dkk, 1986) dan Fe2O3 (Battilana dkk, 1995) juga dapat mempertinggi kestabilan.
Bahan ubahan gradual ( Functionally- Graded Materials, FGMs ) merupakan material komposit padat yang komposisinya bervariasi dan strukturnya yang gradual menghasilkan perubahan pada sifat-sifat material (Niino dalam
Canillo, 1995). FGM berbasis AT telah dibuat sebelumnya dengan menggunakan metode infiltrasi berulang (Umaroh Pratapa, 2009 dan Sinaga, EJ  Pratapa, 2010). Aditif yang digunakan pada penelitian itu adalah MgO dan yttria Y 2 O 3 . Umaroh (2009) melaporkan bahwa MgO sebagai aditif AT pada FGM AT/A- MgO dapat mengurangi proses dekomposisi AT menjadi rutile dan korundum, karena pada penambahan 2% MgO terbentuk solid solution Al2(1- x)MgxTi1+xO5. Tulisan ini melaporkan hasil uji dekomposisi AT pada FGM AT/A dengan Y 2 O 3 sebagai aditif.
Derajat dekomposisi ditentukan dengan menggunakan fraksi berat relatif fasa hasil keluaran analisis Rietveld dari data XRD .

## METODOLOGI
Bahan dasar yang digunakan adalah serbuk  korundum  (α -  Al 2 O 3 = A) dan serbuk nanopartikel yttria  (Y 2 O 3 ) hasil kopresipitasi dan larutan TiCl 3 20% sebagai infiltran. Pembuatan sampel FGM A/AT-Y 2 O 3 aditif yttria 0 dan 2 wt% Y 2 O 3 yaitu pencampuran serbuk antara  α -  Al 2 O 3 dan  0 ; 2 wt% yttria nanopartikel hasil kopresipitasi, Selanjutnya serbuk campuran dipres secara uniaksial pada tekanan 37 MPa, kemudian di prasinter pada suhu 1000°C selama 1 jam. Selanjutnya di infiltrasi sebanyak 3 kali yang diselingi pengeringan pada suhu 80 0 C. Pencelupan pra keramik sebanyak 3 kali, setiap pencelupan dikeringkan pada suhu 80°C, selanjutnya disinter pada temperatur
1450°C selama 3 jam agar terjadi reaksi antara prekursor dengan matriknya (reaksi untuk membentuk AT) dan pemadatan komposit. Untuk mengetahui kestabilan termal AT, sampel diuji dekomposisi dengan cara dianil selama 0, 5, 10, 15 dan 20 jam. Derajat dekomposisi ditentukan dengan menggunakan fraksi berat fasa hasil keluaran analisis Rietveld dari data XRD dengan menggunakan difraktometer Philips X’Pert MPD, dari permukaan masing-masing sampel dikumpulkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1 Hasil Pengukuran Difraksi Sinar-X
Pola difraksi sinar-x FGM A/AT-Y 2 O 3 dengan komposisi berat 0% Y 2 O 3 disajikan pada gambar 1. Dekomposisi AT pada FGM dikarakterisasi dengan menggunakan difraksi sinar-x guna menentukan pembentukan AT dan rutile. FGM 0% Y 2 O 3 menunjukkan pada waktu anil 5 jam AT pada permukaan sudah mulai terdekomposisi, ini dibuktikan dengan munculnya fasa rutile yang jumlahnya meningkat sampai waktu anil 20 jam, kemudian AT terdekomposisi dengan tajam sampai pada waktu anil 10 jam sekitar 79%, bahkan waktu anil 15 dan 20 jam kandungan AT tidak ditemukan lagi. Ini menunjukkan fasa AT terdekomposisi sempurna menjadi fasa pembentuknya yaitu korundum dan rutile. Fenomena ini mengindikasikan FGM tanpa aditif menunjukkan kandungan AT sudah mulai terdekomposisi pada waktu anil 5 jam dan derajat dekomposisi termal yang terjadi tinggi. Studi seperti
penelitian yang pernah dilakukan Nagano dkk (1999), AT tanpa aditif yang dianil pada 1100 ° C, dan ternyata AT sudah terdekomposisi sebesar 75% dalam waktu anil 8 jam, tetapi dengan penambahan ZrSiO 4 dalam perbadingan mol (80:20) pada waktu anil 8 jam, AT belum terdekomposisi.
Gambar 1. Pola difraksi sinar-x pada permukaan FGM A/AT-0% Y 2 O 3 , suhu anil 1000 ° C.
Ket: x = AT,   o = korundum,  # = rutile.
Gambar 2 menunjukkan hasil dekomposisi termal FGM A/AT-  Y 2 O 3 dengan 2% Y 2 O 3 terhadap variasi waktu anil. Pada waktu anil 5 jam, AT sudah mulai terdekomposisi menjadi korundum dan rutile ditandai dengan munculnya fasa rutile (sudut 2 θ =27,4 ° ) yang intensitasnya meningkat dengan tajam sampai pada waktu anil 10 jam, selanjutnya meningkat secara perlahan sampai waktu anil 20 jam.
Intensitas korundum juga meningkat terhadap waktu anil. Sedangkan AT menurun terhadap waktu anil, sementara intensitas yttrium titanat (Y 2 Ti 2 O7 7 ) cenderung konstan.
Terlihat bahwa dengan penambahan 2% Y 2 O 3 pada FGM maka dekomposisi AT dapat direduksi untuk anil jangka pendek ( 20 jam). Sementara untuk anil di atas 20 jam tidak dapat mereduksi dekomposisi termal AT, karena AT akan terdekomposisi sempurna menjadi korundum dan rutile. Dari hasil ini dapat dikatakan bahwa Y 2 O 3 adalah aditif yang kurang efektif untuk menstabilkan AT. Fenomena ini diindikasikan karena besarnya jari-jari ion Y 3+ (0,88A) tidak dapat mensubtitusi Ti 4+ (0,68A) yang lebih kecil atau Al 3+ (0,51A).
Pratapa dkk (1997), menggunakan zirkonia sebagai penstabil FGM AT/AZ yang dianil pada suhu 1050 o C dengan waktu anil 0, 2, 4 dan 6 jam. Hasil penelitian  tersebut menunjukkan bahwa adanya zirkonia dalam FGM dapat mereduksi dekomposisi termal AT, tetapi hanya waktu anil yang pendek (6 jam). Ishitsuka dkk (1987) mengatakan bahwa zirkonia merupakan penstabil yang kurang baik untuk AT. Sementara Wohlfromm dkk (1991), zirkonia merupakan penstabil yang tidak efektif untuk AT karena ketidakmampuan Zr 4+ yang relatif besar (jari-jari ion = 0,79A) untuk mensubtitusi Ti 4+ (0,68A) atau Al 3+ (0,51A).
Gambar 2. Pola difraksi sinar-x pada permukaan FGM A/AT-2% Y 2 O 3 , suhu anil 1000 ° C.
Ket: x = AT, o = korundum,  * = yttrium titanat,  # = rutile.
Gambar 1 dan 2 menunjukkan bahwa tingkat dekomposisi FGM 2% Y 2 O 3 lebih rendah dibanding FGM 0% Y 2 O 3 . Ini berarti yttrium titanat  mempengaruhi dekomposisi AT. Hasil ini menunjukkan bahwa dengan penambahan 2% Y 2 O 3 pada FGM , secara kualitatif dapat mengurangi laju dekomposisi termal AT untuk jangka pendek ( 20 jam).

## 2 Fraksi Berat Relatif Fasa
Tingkat dekomposisi termal yang terjadi pada FGM A/AT dengan 0 dan 2% Y 2 O 3 dapat  diketahui dari nilai persentase fraksi berat relatif komposisi fasa yang terkandung dalam FGM tersebut.
Gambar 3 menunjukkan fraksi berat fasa- fasa pada FGM A/AT-  Y 2 O 3 dengan komposisi berat 0% yttria. Gambar tersebut menyatakan kandungan fasa AT menurun dengan drastis mulai waktu anil 5 sampai 10 jam. Fraksi berat relatif fasa
AT  masing-masing besarnya mulai waktu anil 0, 5, 10 jam, yaitu: 16,2(13); 10,0(12); dan 2,9(9)% dan pada waktu anil 15 dan 20 jam fasa AT sudah habis terdekomposisi.
0 5 10 15 20 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 F rak si ber at r el at if ( % ) Waktu anil (jam) A AT R
Gambar 3. Fraksi berat relatif fasa-fasa pada FGM A/AT-0%Y 2 O 3 terhadap waktu anil.
Simbol: A= korundum, AT = aluminium titanat, dan R = rutile.
Hal ini disebabkan kandungan fasa AT di permukaan kecil pada waktu anil 0 jam dan terdapat residu rutile yang tak bereaksi dengan korundum sebagai matriks. Pada penelitian ini tidak dilakukan pengulangan sinter untuk meningkatkan kandungan AT (Skala dkk., 2009).
Kandungan rutile pada waktu anil 5 jam sebesar 6,8(1)%, kemudian dilanjutkan masing-masing pada waktu anil 10 sampai 20 jam kandungannya sebesar 12,5(17) hingga 16,7(12)%. Kandungan korundum juga mengikuti kecenderungan yang sama, yaitu terhadap waktu anil, mulai dari 83,2(46) sebelum anil menjadi
87,2(39)% pada anil 20 jam. Fenomena ini seperti studi yang telah dilakukan oleh Arenas, dkk. (2003), AT tanpa aditif terdekomposisi sempurna pada suhu 1100°C selama 100 jam. Penstabil (FeTiO3+Fe2O3) memperlambat dekomposisi AT selama 100 jam pada suhu 1100°C, stabilisasi maksimum tercapai dengan penambahan 10% (FeTiO3+Fe2O3) karena terbentuk isostuktur Fe2TiO5.
0 5 10 15 20 0 10 20 30 40 50 60 F rak s i ber at r el at if ( % ) Waktu anil (jam) A AT YT R
Gambar 4 Fraksi berat relatif fasa-fasa pada FGM A/AT-2%Y 2 O 3 terhadap waktu anil
Simbol: A = korundum, AT = aluminium titanat, YT = yttrium titanat dan  R = rutile.
Pada Gambar 4 terlihat bahwa fraksi berat fasa AT pada permukaan FGM A/AT-Y 2 O 3 menurun  secara perlahan mulai waktu anil 5-20 jam. Sebelum perlakuan anil (0 jam) kandungan AT sebesar 42,1(28) tetapi kandungan AT pada waktu anil 5 sampai 15 jam menurun masing-masing sebesar 38,9(26); 23,8(24) dan 7,4(13), kemudian
pada waktu anil 20 jam ternyata kandungannya masih tersisa   1,6(6). Adapun untuk besar kandungan rutile mengalami kenaikan dengan perlahan dari waktu anil 5 jam sebesar  2,4(4), lalu masing-masing pada waktu anil 10 sampai 15 jam sebesar 18,9(33) dan 34,5(46) dan pada waktu anil 20 jam kandungan rutile hanya sebesar 40,3(58). Untuk kandungan korundum juga meningkat dari waktu anil 5 jam sampai pada waktu anil 20 jam, sementara kandungan yttrium titanat cenderung konstan. Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa penambahan 2% yttria membentuk fasa baru yaitu yttrium titanat (Y 2 Ti 2 O 7 ) yang dapat mengurangi laju dekomposisi AT menjadi rutile dan korundum.
Hasil ini berbeda dengan FGM dengan 0% yttria yang menunjukkan adanya peningkatan kandungan rutile dan penurunan kandungan AT yang signifikan seiring waktu anil bahkan AT sudah habis terdekomposisi sempurna pada waktu anil 15 dan 20 jam. Penelitian ini seperti yang telah dilaporkan oleh Umaroh (2009), yang menyatakan bahwa penambahan 2% MgO dapat mengurangi laju dekomposisi AT menjadi korundum dan rutile karena pada penambahan 2% MgO  terbentuk solid solution Al2(1-x)MgxTi1+xO5 yang mempunyai efek menguntungkan dalam upaya menstabilkan dekomposisi termal AT ini dibuktikan dengan penurunan intensitas dan kandungan AT pada permukaan FGM tidak signifikan dibandingkan dengan FGM dengan 0%
MgO. Penelitian lain tentang sintesis AT dengan penstabil mullite melaporkan
bahwa penambahan 15% mullite pada AT juga dapat mengurangi derajat dekomposisi secara drastis. AT yang mengandung Si dan Mg lebih stabil dalam mengontrol dekomposisi termal ketika dipanaskan antara 150-1100°C (Yano dkk., 1986).
Selanjutnya untuk mengetahui laju dekomposisi AT pada permukaan FGM A/AT-Y 2 O 3 dilakukan pemodelan linier seperti yang ditunjukkan pada tabel 1. Gradien FGM 2% Y 2 O 3 lebih besar dibandingkan FGM 0% Y 2 O 3 masing- masing sebesar 2,25 dan 1,29. Berdasarkan nilai gradien tersebut maka diketahui bahwa laju dekomposisi FGM 0% Y 2 O 3 lebih tinggi daripada FGM 2% Y 2 O 3 . Fenomena ini menunjukkan bahwa 2% Y 2 O 3 adalah aditif yang dapat mereduksi laju dekomposisi AT permukaan FGM A/AT-Y 2 O 3 Y 2 O 3 , namun efeknya hanya untuk waktu anil jangka pendek (20 jam) .
Tabel 1. Pemodelan linier laju dekomposisi AT terhadap waktu anil pada permukaan FGM A/AT- Y 2 O 3
Komposisi berat Y 2 O 3 (%) 0 2 Gradien -1,29 -2,25 Perpotongan 16,46 45,29 Korelasi R 0,99 0,96

## KESIMPULAN
Penambahan 2% Y 2 O 3 pada FGM A/AT-Y 2 O 3 terbentuk fasa yttrium titanat
yang dapat  mereduksi laju dekomposisi AT pada FGM A/AT-Y 2 O 3 , namun efeknya hanya untuk waktu anil jangka pendek ( 20 jam).

## DAFTAR PUSTAKA
1. Arenas, Irene Barrios de dan Oswaldo, Gil. (2003), “Synthesis and properties of in situ Al 2 TiO 5 /Al 2 O 3 composite”,
Journal of Materials Processing Technology , vol.143–144, p. 838–842.
2. Battilana, G., Buscaglia, V., Nanni P. dan Aliprandi, G., (1995). Effect of MgO and Fe2O3 on Thermal Stability of Al2TiO5. In High Performance Materials an Engine Technology (ed. Vincenzini, P.), p. 147-154.
3. Bayer, G., (1971). Thermal Expansion Characteristics and Stability of Pseudobrookite-type Compounds, Me3O5. J.Less-Common Metal , 24: p. 129-138.
4. Buscaglia, V., Nanni P., Battilana, G., liprandi, G. and Carry, C., (1994). Reaction Sintering of Aluminium Titanate: II-  Effect  of  Different lumina Powders. Journal of the European Ceramic Society , 13: p. 419- 426.
5. Buscaglia, V., Caracciolo, F., and Leoni, M., (1997). Synthesis, sintering and expansion of l0.8Mg0.6Ti1.6O5: a low-thermal-expansion material resistant to thermal decomposition.
Journal of Materials Science , 32: p. 6525- 6531.
6. Buessem, W.R., Thielke, N.R. and arakauskas, R.V., (1952). Thermal Expansion Hysteresis of Aluminium Titanate. Ceramic Age 60, p. 38.
7. Charlton, S. J. and Watts, M. J.,
(1991). An Investigation of thermal Insulator of IDI Diesel Engines Swirl Chambers. Proc. Instn. Mech. Eng ., 205: p. 263-269.
8. Ishitsuka, M., Sato, T., Endo, T. and Shimada,M., (1987). Syntesis and Thermal Stability of Aluminium Titanate Solid Solutions. J. Am. Ceramic Soc , 2: p. 69-71.
9. Jayasankar, M., Ananthakumar, S., Mukundan,P. and Warrier, K.G.K.,
(2007). Low temperature synthesis of aluminium titanate by an aqueous sol- gel route. Materials Letters , 61: p. 790-793.
10. Kameyama, T. dan Yamaguci, T.
(1976), Yogyo kyoaishi 84, 589.
(Dikutib dari Paper oleh Thomas dan Stevens (1989).
11. Kim, J.Ik. dan Gauckler, Ludwig J., (2008). Excellent thermal shock resistant materials with low thermal expansion coefficients. Journal of
Ceramic Processing Research , 9: p.
240-245.
12. Kato, E., Daimon, K. and Takahashi, J., (1980). Decomposition
Temperatur of Al2TiO5. Journal of the American Ceramic Society , 63: p.
355-356.
13. Koizumi, M., and Niino, M.,
(1995). Overview of FGM. MRS Bulletin , 1: p. 19-21.
14. Low, I.M. dan Oo, Z. (2008), “Reformation of phase composition in decomposed aluminium titanate”, Materials Chemistry and physics , vol 111, hal 9-12.
15. Nagano, M.,  Nagashima, S., Maeda, H.,  Kato, C. (1999),
“Sintering behavior of Al2TiO5 base ceramics and their thermal properties”, Ceramics International , vol 25, hal
681-687.
16. Ohya, Y., Nakagawa, Z. and Hamano, K., (1987). Grain boundary
Microcracking due to Thermal Expansion Anisotropy in Aluminium Titanate. J. Am. Ceram. Soc. , 70(8): p.
184- 186.
17. Pratapa, S., (1997). Syntesis and character of a functionally-graded aluminium titanate/ziconia alumina composite. Thesis, Curtin University of technology, Australia.
18. Sinaga, E.J., Pratapa, S., (2010). Sintesis dan Kekerasan FGM A/AT
aditif  Y 2 O 3 dengan  Metode Infiltrasi
Berulang. Tesis, Jurusan Fisika
FMIPA ITS Surabaya.
19. Skala, R.D., Li, D. and Low, I.M.,
(2009). Diffraction, structure and phase stability studies on aluminium titanate. Journal of the European
Ceramic Society , 29: p. 67–75.
20. Umaroh, K., Pratapa, S.,  (2009). Sintesis FGM dengan Metode infiltrasi Berulang. Tesis, Jurusan Fisika
FMIPA ITS Surabaya.
21. Wohlfromm, H., Epicier, T., Moya, J.S., Pena, P. and Thomas, G.,
(1991). Microstructural
Characterization of Aluminium Titanatebased Composite Materials.
Journal of the European Ceramic
Society , 7: p. 385-396.
22. Zaharaescu, M., Crisan, M., Preda, M., Fruth, V. and Preda, V.,
(2003). Al2TiO5–Based ceramic obtained by hydrothermal process. Journal of optoelectronics and advanced materials , 5: p. 1411-1416.